5、注射 PA 时不需高的注射压力,一般选取范围为 70~100MPa, 流涎 现象,应选用自锁式喷嘴。 、 , 通常不超过 120MPa。注射速率宜略快些,这样可防止因冷却速率快而造成波纹及充模不足等问题。 6、 。注射速率宜略快些,这样可防止因冷却速率快而造成波纹及充模不足等问题。 、 模具温度一般控制在 40~90℃。模具温度对制品的性能影响较大 。 7、酰胺基在高温下对氧敏感,容易 ~ ℃ 、酰胺基在高温下对氧敏感, 发生氧化变色(必要时可添加尼龙专用的热稳定剂); 、高结晶性,成型收缩率大,易产生结晶应力, 发生氧化变色(必要时可添加尼龙专用的热稳定剂); 8、高结晶性,成型收缩率大,易产生结晶应力, 并且明显随制品的厚度增大而增加; 、成型后制品的缓慢吸湿易引起尺寸精度的较大变化。 并且明显随制品的厚度增大而增加;9、成型后制品的缓慢吸湿易引起尺寸精度的较大变化。这点也被利 用来进行调湿处理,通常可在沸水或醋酸钾水溶液( 用来进行调湿处理,通常可在沸水或醋酸钾水溶液(醋酸钾与水的比例为 1.25∶1,沸点为 121℃)中进 ∶ , ℃ )。尼龙吸水率尼龙 行。 10、熔体着色所适用的有机颜料品种较少(酰胺基具有还原性,加之成型温度高)。尼龙吸水率尼龙 、熔体着色所适用的有机颜料品种较少(酰胺基具有还原性,加之成型温度高)。 安全加工温度-时间组合图玻璃纤维增强尼龙( - ) 及玻纤增强尼龙成型温度 PA46 安全加工温度-时间组合图玻璃纤维增强尼龙(GF-PA)工艺特性 1、 、 GF-PA 中由于含大量玻纤,注塑中存在四大问题: )流动性差。 )收缩率小,且各向异性明显。 ) 中由于含大量玻纤,注塑中存在四大问题: (1) (2) (3) ( 流动性差。 ( 收缩率小,且各向异性明显。 ( 制品性能易出现波动。 (4) 制品性能易出现波动。 )制品表面粗糙度数值大。 2、由于流动性差,且加入玻纤后的熔体冷凝硬化快, ( 制品表面粗糙度数值大。 、由于流动性差,且加入玻纤后的熔体冷凝硬化快, 需要比未加玻纤时提高温度约 10-30 ℃;3、应采用较大的注射速率和较高的注射压力; 4、由于大量玻 - 、应采用较大的注射速率和较高的注射压力; 、 纤引起的高粘度,增强尼龙可用通用喷嘴; 、对机筒的磨损大; 、为使增强尼龙制品有较高的强度, 纤引起的高粘度,增强尼龙可用通用喷嘴;5、对机筒的磨损大;6、为使增强尼龙制品有较高的强度,需 用通用喷嘴 要注意尽可能地保护玻纤的长度,减少玻纤损伤;(从螺杆、喷嘴、浇口等装备因素到注塑工艺条件) 、 要注意尽可能地保护玻纤的长度,减少玻纤损伤;(从螺杆、喷嘴、浇口等装备因素到注塑工艺条件)7、 ;(从螺杆 玻纤增强料成型加工中最常有缺陷: 浮纤 或称“玻纤外露 玻纤取向引起的各向异性; 浮纤”或称 玻纤外露”; 玻纤增强料成型加工中最常有缺陷:“浮纤 或称 玻纤外露 ;玻纤取向引起的各向异性;熔接痕处强度特 纤维取向不同厚度处的取向状况皮-芯效应与熔接痕前锋料遇到障碍后分流-合流- 低; 纤维取向不同厚度处的取向状况皮-芯效应与熔接痕前锋料遇到障碍后分流-合流-熔接玻纤含量与 熔接痕强度十一、 树脂俗称“压克力 压克力”, 熔接痕强度十一、PMMA 注塑工艺特性与工艺参数的设定 PMMA 树脂俗称 压克力 ,国内著名商品牌号 #(实为 无定形聚合物, 有 372#(实为 MS)1、PMMA 无定形聚合物,Tg 为 105℃,熔融温度大于 160℃,而分解温度高达 270 #( )、 ℃ ℃ 树脂颗粒易吸收水份,而这些水分的存在, ℃以上,成型的温度范围较宽;2、PMMA 树脂颗粒易吸收水份,而这些水分的存在,在成型过程中由于 以上,成型的温度范围较宽; 、 受热挥发,导致熔体起泡、膨胀、使制品出现银丝、气泡、透明度变差、有糊斑等问题。 受热挥发,导致熔体起泡、膨胀、使制品出现银丝、气泡、透明度变差、有糊斑等问题。PMMA 在热风循 环干燥设备上的干燥,其干燥工艺参数: 环干燥设备上的干燥,其干燥工艺参数:温度为 70~80℃,时间为 2~4h;3、 PMMA 熔体粘度对温度 ~ ℃ ~ ; 、 变化比较敏感。注射温度的改变对熔体流动长度的影响要比注射压力与比注射速率明显些, 变化比较敏感。注射温度的改变对熔体流动长度的影响要比注射压力与比注射速率明显些,更比模具温度 显著得多。 的流动性主要是从注射温度着手。但选用高料温时易受其它工艺参数 显著得多。故在成型时改变 PMMA 的流动性主要是从注射温度着手。但选用高料温时易受其它工艺参数 影响而给制品表面带来变色等问题; 、 熔体粘度较大,流动性比较差,因此, 影响而给制品表面带来变色等问题;4、PMMA 熔体粘度较大,流动性比较差,因此,需要较大的注射压 之间, 力,通常宽浇口、易流动的厚壁制品所选取的注射压力为 80~100MPa 之间,而熔体流动较为困难的制品 通常宽浇口、 ~ 则适用于大多数制品的成型; 、 制品时, 所需的压力要大于 140MPa,110~140MPa 则适用于大多数制品的成型; 5、注塑 PMMA 制品时,高速 , ~ 注射往往会使制品的浇口周围模糊不清,从而使制品的透光性大为降低, 注射往往会使制品的浇口周围模糊不清,从而使制品的透光性大为降低,故在一般情况下最好不要采用高 速注射, 、 的特点,任何杂质的存在都会因光折射关系而在制品上暴露无遗, 速注射,6、由于透明度高是 PMMA 的特点,任何杂质的存在都会因光折射关系而在制品上暴露无遗,故 要求在加工该材料时必须做好环境的清洁工作。 、 要求在加工该材料时必须做好环境的清洁工作。7、温范围为 40~60℃,最高不得超过 80℃ 台湾奇美典 做好环境的清洁工作 ~ ℃ ℃ 加工参数:十二、 是结晶型材料, 型牌号 PMMA 加工参数:十二、PBT 的注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、PBT 是结晶型材料,具有明 、 显的熔点, 显的熔点,熔点约为 225℃左右; PBT 的分解温度为 280℃;实际生产中注射温度一般选择在 240~265 ℃左右; ℃ ~ 未增强品级用较低温度, 在高温下易水降解。注塑前要进行干燥, ℃之间,未增强品级用较低温度,增强品级用较高温度。2、 PBT 在高温下易水降解。注塑前要进行干燥, 之间 未增强品级用较低温度 增强品级用较高温度。 、 以下。 要将水分含量控制在 0.02%以下。采用热风循环干燥时,当温度为 105℃、120℃或 140℃时,所对应的 以下 采用热风循环干燥时, ℃ ℃ ℃ 在熔融状态下流动性好,粘度低,仅此于尼龙,在成型易出“流延 流延”现 时间不超过 8h、5h、3h;3、 PBT 在熔融状态下流动性好,粘度低,仅此于尼龙,在成型易出 流延 现 、 、 ; 、 象; 4、由于良好的流动性,一般采用较到中等的注射压力,PBT 的注射压力一般为 50~100MPa;5、PBT 、由于良好的流动性,一般采用较到中等的注射压力, ;、 的冷却速度快,因此要采用较快的注射速率; 、 的冷却速度快,因此要采用较快的注射速率;6、预塑 PBT 时,螺杆转速一般不超过 80r/min,一般在 , 25~60r/min 之间。 背压一般为注射压力的 10~15%。7、 PBT 在成型过程中易出现各向异性;8、模具温 之间。 在成型过程中易出现各向异性; 、 。 、 十三、 度 一般控制在 70~80℃,各部位的温度差不超过 10℃。 十三、改性聚苯醚的注塑工艺特性与工艺参数 ℃ ℃ 醚为非结晶塑料, 的设置 1、改性聚苯醚为非结晶塑料,无明显熔点;2、改性聚苯醚在熔融状态下的粘度较大,需要高的注 、改性聚苯醚为非结晶塑料 无明显熔点; 、改性聚苯醚在熔融状态下的粘度较大, 射压力;为保证制品的尺寸精度,需要较大的锁模力; 、改性聚苯醚长期在加工温度下仍有交联的倾向, 射压力;为保证制品的尺寸精度,需要较大的锁模力;3、改性聚苯醚长期在加工温度下仍有交联的倾向, 物料流过的部位不能出现滞留现象。 、由于改性聚苯醚的成型收缩率小,熔体冷却速率快, 物料流过的部位不能出现滞留现象。4、由于改性聚苯醚的成型收缩率小,熔体冷却速率快,应选用带有 加热控温装置的敞开式喷嘴,应注意选择适当的模具温度。 、 加热控温装置的敞开式喷嘴,应注意选择适当的模具温度。5、改性聚苯醚的吸水率较小仅为 0.06%,包 , 装严格的树脂可以不干燥就可以注塑。当制品要求较高时,仍要进行干燥处理。干燥工艺参数: 装严格的树脂可以不干燥就可以注塑。当制品要求较高时,仍要进行干燥处理。干燥工艺参数:温度为 120 左右。 ~140℃,时间为 2~4h。6、注射温度为 230~280℃;注射压力为 100MPa 左右。模具温度不超过 100 ℃ ~ 。 、 ~ ℃ ℃,一般为 65~85℃。成型周期不超过 60s ~ ℃ 常用塑料注塑工艺参数 [原创 2009-08-13 10:08:59] 字号:大 中 小 一、热塑性塑料注塑特性 1、塑料材料的聚集态 、 (1)结晶型塑料 ) (2)无定型塑料 ) 2、热稳定性 、 (1)热敏性塑料 ) (2)非热敏性塑料 ) 3、表观粘度的温度敏感性 、 (1)表观粘度对温度敏感的塑料 ) (2)表观粘度对温度不敏感的塑料 ) 4、吸湿性与高温水解敏感性 、 二、PS 塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、PS 为无定型塑料,熔融温度范围较宽,热稳定性较好; 、 为无定型塑料,熔融温度范围较宽,热稳定性较好; 2、热变形温度为 70~100℃,粘流温度为 150~204℃,300℃以上出现分解; 、 ~ ℃ ~ ℃ ℃以上出现分解; 3、PS 熔体的粘度对温度的敏感性和对剪切速率的敏感性都适中,流动性好, 、 熔体的粘度对温度的敏感性和对剪切速率的敏感性都适中 流动性好, 度对温度的敏感性和对剪切速率的敏感性都适中, 易成型; 易成型; 4、PS 树脂的吸水率很低,一般为 0.01~0.03%,成型前可不干燥 ,[必要时, 、 树脂的吸水率很低, 必要时, ~ , 必要时 可在 70~80℃的循环热风中干燥 2~3h]。 ~ ℃ ~ 。 5、注塑时的料筒温度控制在 180~215℃范围内,喷嘴温度比料筒最高温度低 、 ~ ℃ 范围内, 10~20℃。 ~ ℃ 6、注射压力一般控制在 60~150MPa。大浇口、形状简单及厚壁制品,注射压 、 ~ 。大浇口、形状简单及厚壁制品, 力可选低些, 力可选低些,约 60~80MPa。 ~ 。 7、易形成内应力并引起开裂,残余应力问题较为突出。为减小内应力,加工时 、易形成内应力并引起开裂,残余应力问题较为突出。为减小内应力, 往往需要较高的料温、模温,以使熔体缓慢冷却, 向的分子得到松弛。 往往需要较高的料温、模温,以使熔体缓慢冷却,取向的分子得到松弛。也可 选择流动性高的品级,或添加流动性助剂; 选择流动性高的品级,或添加流动性助剂; 8、典型牌号加工参数(奇美公司 PG-33) 、典型牌号加工参数( - ) 透明塑料的应力检验 PG-33 加工参数 - 三、HIPS 塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 为苯乙烯单体与聚丁二烯橡胶的接枝共聚共混物,故其基本加工特性 1、HIPS 为苯乙烯单体与聚丁二烯橡胶的接枝共聚共混物,故其基本加工特性 相似,但由于不饱和橡胶的存在, 与 PS 相似,但由于不饱和橡胶的存在,高温稳定性不及 PS,而对内应力的敏 , 小得多。 感性比 PS 小得多。 2、橡胶胶粒影响熔体的流动性,与 PS 相比熔体流动性稍差,因此,加工时的 、橡胶胶粒影响熔体的流动性, 相比熔体流动性稍差,因此, 注射压力要比 PS 高。 3、HIPS 中可以掺入 PS 使用。随着 PS 掺入量的增加,熔体流动性变好,制品 、 使用。 掺入量的增加,熔体流动性变好 性变好, 的刚性、表面光洁度提高,但脆性也加大。 的刚性、表面光洁度提高,但脆性也加大。 4、典型 HIPS--奇美公司的 POLYREX?,如 PH-88(高冲击级) 、 --奇美公司的 -- , - (高冲击级) 的主要加工参数 四、ABS 塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、其结构中有极性基团,所以易吸湿。加工前通常要进行干燥,以消除制品上 其结构中有极性基团,所以易吸湿。加工前通常要进行干燥, 因水份而产生的银纹及气泡等缺陷。干燥条件为: 80~90℃ 因水份而产生的银纹及气泡等缺陷。干燥条件为:在 80~90℃的循环热风干燥 4h。 器中干燥 2~4h。 2、熔体粘度适中,熔体的粘度对成型温度和注射压力都比较敏感。提高料筒温 、熔体粘度适中,熔体的粘度对成型温度和注射压力都比较敏感。 度和注射压力,熔体粘度都能明显下降,流动性增加,有利充模。 度和注射压力,熔体粘度都能明显下降,流动性增加,有利充模。 190~230℃ 高温热稳定性不及聚苯乙烯, 3、一般成型成型加工温度在 190~230℃。高温热稳定性不及聚苯乙烯,熔体 250℃ 温度一般不要超过 250℃。 4、注射压力的选取与制品的壁厚、设备的类型及树脂的品级等有关。对薄壁长 注射压力的选取与制品的壁厚、设备的类型及树脂的品级等有关。 流程、小浇口的制品或耐热级、阻燃级树脂,要选取较高的注射压力, 100~ 流程、小浇口的制品或耐热级、阻燃级树脂,要选取较高的注射压力,为 100~ 140MPa;对厚壁、大浇口的制品,注射压力可低些, 70~100MPa。 140MPa;对厚壁、大浇口的制品,注射压力可低些,为 70~100MPa。 5、在生产中,除充模有困难时采用较高的注射速率外,一般情况下宜采用中、 在生产中,除充模有困难时采用较高的注射速率外,一般情况下宜采用中、 低的注射速率。 低的注射速率。 6、典型牌号 LG 化学公司, ABS121H,ABSTR-558,ABS HF380 加工参数 、 化学公司, ABS121H,ABSTR- HT-121 加工参数 - HF-380 加工参数 - TR-558 加工参数 - 五、聚丙烯(PP)塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 聚丙烯( )塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 为非极性的结晶塑料,吸水率很低, 0.03~0.04%,注塑时一般不需进行干燥( 1、 PP 为非极性的结晶塑料,吸水率很低,约为 0.03~0.04%,注塑时一般不需进行干燥(必 要时, 80~100℃ 即可) 要时,可在 80~100℃下干燥 1~2h 即可) ; PP 165~170℃ 最大结晶速率温度为 120~130℃; 120~130℃ 成型温度范围较宽, 205~ 成型温度范围较宽, 205~ 2、 的熔点为 165~170℃, 为 315℃ 210~280℃ 10~30℃ 315℃。料筒温度控制在 210~280℃,喷嘴温度可比料筒最高温度低 10~30℃。当制品壁厚 高时, 200~230℃ 大或树脂的 MFR 高时,料筒温度可降低至 200~230℃。 高温加工中虽不存在水解问题 但过高的温度或过长的受热时间, 3、 PP 高温加工中虽不存在水解问题,但过高的温度或过长的受热时间,会引起分子链断裂而 使分子量明显降低,性能变劣。 使分子量明显降低,性能变劣。 4、由于其结晶性,成型收缩率比较大。对注射成型制品,在箱孔、加强筋、附近及壁厚较大的 由于其结晶性,成型收缩率比较大。对注射成型制品,在箱孔、加强筋、 部位,容易产生缩孔、凹痕。 部位,容易产生缩孔、凹痕。 5、成型过程中模内冷却不充分引起的结晶不足,易造成后结晶,引起后收缩变形。 成型过程中模内冷却不充分引起的结晶不足, 易造成后结晶, 引起后收缩变形。 6、冷却不均匀易造成结晶差异及不均匀的收缩,并且不均匀的密度变化(体积变化)和不均匀的 冷却不均匀易造成结晶差异及不均匀的收缩,并且不均匀的密度变化(体积变化) 温度变化还会诱发热残余应力。 温度变化还会诱发热残余应力。 7、加入成核剂后,可大大加快结晶速度,降低温度对球晶大小的影响,减小厚壁制品由于冷却 加入成核剂后,可大大加快结晶速度,降低温度对球晶大小的影响, 不均匀造成的结构不均匀性。由于结晶度增加,且结晶均匀, 不均匀造成的结构不均匀性。由于结晶度增加,且结晶均匀,减轻了后结晶作用及成型制品的 后收缩变形。 后收缩变形。 六、聚乙烯(PE)塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 聚乙烯( )塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、吸湿性小(<0.01%),成型前可不干燥;必要时,可在 70~80℃下,干燥 1~ 、吸湿性小(<0.01%),成型前可不干燥;必要时, 70~80℃ (<0.01%) 2h。 2h。 2、 熔点:HDPE,约为 130~137℃;LDPE,约 108℃~115℃;分解温度 、 熔点:HDPE, 130~137℃ LDPE, 108℃ 115℃ 300℃以上。 140~180℃ 在 300℃以上。LDPE 的料筒温度可控制在 140~180℃,HDPE 则控制在 180~220℃ 180~220℃。 LDPE) ,加工时可 3、熔体流动性好,粘度低,粘度的剪切敏感性强(尤其是 LDPE) 加工时可 熔体流动性好,粘度低,粘度的剪切敏感性强( , 采用较低的注射压力,一般为 60~80MPa; 采用较低的注射压力, 60~80MPa; 注射速率选择中速或慢速,而不宜采用高速注射, 4、PE 的注射速率选择中速或慢速,而不宜采用高速注射,因为在高速注射过 程中, 存在熔体破裂倾向。 程中,PE 存在熔体破裂倾向。 的密度有关,通常, 35~60℃ 5、加工时的模温的选择与 PE 的密度有关,通常,LDPE 的模温为 35~60℃, 50~80℃ HDPE 为 50~80℃。 成型收缩率较大(1.5~3.5%) 在制品壁厚不均匀处, ,在制品壁厚不均匀处 6、成型收缩率较大(1.5~3.5%) 在制品壁厚不均匀处,加强筋处易产生瘪 , 痕,不均匀的冷却极易造成翘曲变形。 不均匀的冷却极易造成翘曲变形。 七、RPVC 注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、RPVC 是典型的热敏性塑料。经过稳定化的 RPVC 即使在不太高的温度下如 180℃,如果时 、 是典型的热敏性塑料。 ℃ 间很长( 以上) 严重分解。所以要严格控制成型温度和物料在料筒中 间很长(如 40min 以上)仍会导致 RPVC 严重分解。所以要严格控制成型温度和物料在料筒中 的停留时间。 RPVC 的成型温度范围在 160~200℃之间。 的停留时间。 ~ ℃之间。 通常为 160~190℃,最高不超过 200℃; ~ ℃ 最高不超过 ℃ 料筒温度分布通常采用阶梯式设置; 料筒温度分布通常采用阶梯式设置;喷嘴温度应比料筒末端温度低 10~20℃。 ~ ℃ 2、对要求不高的制品,成型前原料可不干燥; 、对要求不高的制品,成型前原料可不干燥; 但原料中水分含量较高时也要进行干燥。干燥方法通常是在热风循环烘箱中, 但原料中水分含量较高时也要进行干燥。干燥方法通常是在热风循环烘箱中,在 90~100℃ ~ ℃ 的温度下干燥 1~2.5h。 ~ 。 3、RPVC 的流动性通常较差 注塑时通常采用较高的注射压力和较低的注射速率。注射压力在 、 的流动性通常较差, 注塑时通常采用较高的注射压力和较低的注射速率。 90MPa 以上,保压压力大多在 60~80MPa;注射速率太高还会产生较多的摩擦热而使塑料烧 以上, ~ ;注射速率太高还会产生较多的摩擦热而使塑料烧 可采用中等或较低的注射速率。 焦、产生变色等问题。因此,成型 RPVC 时,可采用中等或较低的注射速率。 产生变色等问题。因此, 4、模具温度一般在 40℃以下,最高不超过 60℃; 、 ℃以下, ℃ 5、螺杆转速一般为 20~50r/min;螺杆转速过快会导致温升过大,导致物料分解。 、 ~ ;螺杆转速过快会导致温升过大,导致物料分解。 6、RPVC 注塑中的注意问题: 、 注塑中的注意问题: 选用螺杆式注塑机,不能选用柱塞注塑机; 选用螺杆式注塑机,不能选用柱塞注塑机; 要做好设备的防腐工作; 做好设备的防腐工作; 塑料接触的部分,不充许对塑化熔体产生任何粘附或滞留; 所有与 PVC 塑料接触的部分,不充许对塑化熔体产生任何粘附或滞留; 设备的温度控制系统应指标准确,反应灵敏; 设备的温度控制系统应指标准确,反应灵敏; 螺杆长径比可小些,螺杆头部呈尖头; 螺杆长径比可小些,螺杆头部呈尖头;螺杆的压缩比为 2~2.5,螺杆的三段 ~ , 长度可分别设置为 40%、40%和 20%; 、 和 ; 选用孔径的通用喷嘴,并配有加热控温装置; 选用孔径的通用喷嘴,并配有加热控温装置; 掌握好清洗料筒的技术; 掌握好清洗料筒的技术; 注意温升程序,并在料筒升温过程中,应密切注意温升情况。 注意温升程序,并在料筒升温过程中,应密切注意温升情况。 料筒内的物料是否过热,可通过主流道料的表面是否有棕色条纹来判断。如 料筒内的物料是否过热, 可通过主流道料的表面是否有棕色条纹来判断。 果主流道的料有棕色条纹,则说明料筒内的塑料已过热,应立即采取措施,对 果主流道的料有棕色条纹, 则说明料筒内的塑料已过热, 应立即采取措施, 料筒进行清洗,切不可继续操作; 料筒进行清洗,切不可继续操作; 停机时,应先将料筒内的料全部排完, 等塑料及时清洗料筒, 停机时,应先将料筒内的料全部排完,并用 PS 或 PE 等塑料及时清洗料筒, 基本过清方可停机。 或加入专用的 PVC 停车料将料筒原来的 RPVC 基本过清方可停机。 停机后立即在模具的型腔与流道表面等处涂油防锈。 停机后立即在模具的型腔与流道表面等处涂油防锈。 八、POM 注塑工艺特性与工艺参数的设定 1、 、 POM 也是典型的热敏性塑料, ℃下会严重分解。 210℃下, 也是典型的热敏性塑料, 240℃下会严重分解。 在 ℃ 停留时间不能超过 20min; ; 即使在 190℃下,停留时间最好也不能超过 1h。因此注塑时,在保证物料流动性的前提下,应 ℃ 。因此注塑时,在保证物料流动性的前提下, 尽量选用较低的成型温度和较短的受热时间。 尽量选用较低的成型温度和较短的受热时间。 2、POM 具有明显的熔点,均聚 POM 为 175℃、共聚 POM 为 165℃。成型时,料筒温度的分 、 具有明显的熔点, ℃ ℃ 成型时, 布:前段 190~200℃,中段 180~190℃,后段 150~180℃,喷嘴温度为 170~180℃。对于 ~ ℃ ~ ℃ ~ ℃ ~ ℃ 薄壁制品,料筒温度可适当提高些, 薄壁制品,料筒温度可适当提高些,但不能超过 210℃。 ℃ 3、POM 吸湿性小,加工前树脂可不干燥。必要时,可在 90~100℃下,干燥 2~4h。 、 吸湿性小,加工前树脂可不干燥。必要时, ~ ℃ ~ 。 4、POM 的熔体粘度对剪切速率敏感。因此,要提高熔体流动性,不能单用提高温度,也要从 、 的熔体粘度对剪切速率敏感。因此, 要提高熔体流动性,不能单用提高温度, 提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品,注射压力为 40~80MPa; 提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品, ~ ; 左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品,注射压力较高, 一般制品为 100MPa 左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品,注射压力较高,为 120~ ~ 140MPa 。 5、模具温度通常控制在 80~100℃,对薄壁长流程及形状复杂的制品,模温可提高至 120℃。 、 ~ ℃ 对薄壁长流程及形状复杂的制品, ℃ 6、高结晶度使成型收缩率较高(2~2.8%) 壁厚部位易产生凹痕、缩瘪等缺陷。 、高结晶度使成型收缩率较高( ,壁厚部位易产生凹痕 2.8%) 壁厚部位易产生凹痕、缩瘪等缺陷。 , POM 注塑中的注意事项: 注塑中的注意事项: 操作时严格控制成型工艺条件; 操作时严格控制成型工艺条件; 的成型温度和物料在料筒内的停留时间; 严格控制 POM 的成型温度和物料在料筒内的停留时间; 严格开车与停车操作; 严格开车与停车操作; 的物料, 加工 POM 时,若料筒内存有加工温度超过 POM 的物料,要先用 PE 作为清 洗料将料筒清洗干净, 待温度降至 POM 的加工温度时, 的加工温度时, 清洗一次料筒, 洗料将料筒清洗干净, 再用 PE 清洗一次料筒, 方可投料进行成型操作; 方可投料进行成型操作; 在成型过程中,如发现有严重的刺鼻甲醛味、制品上有黄棕色条纹时, 在成型过程中,如发现有严重的刺鼻甲醛味、制品上有黄棕色条纹时,表明 物料已发生降解,此时应立即用对空注射的方法 将料筒内的物料排空, 立即用对空注射的方法, 物料已发生降解,此时应立即用对空注射的方法,将料筒内的物料排空,并用 PE 清洗料筒,待正常后再行加工; 清洗料筒,待正常后再行加工; 某些物料或添加剂( ,对 有促进降解作用, 某些物料或添加剂(如 PVC、含卤阻燃剂等) 对 POM 有促进降解作用,必 、含卤阻燃剂等) , 须严格分离,不允许相互混杂。 须严格分离, 不允许相互混杂。 注意控制模具温度与喷嘴温度,避免温度控制不当造成的物料凝固、 注意控制模具温度与喷嘴温度,避免温度控制不当造成的物料凝固、防止产 生熔接痕。 生熔接痕。 聚甲醛加工参数 聚甲醛的成型收缩率 聚甲醛的后收缩 九、PC 注塑工艺特性与工艺参数的设定 149~150℃ 215~225℃ 250~ 1、聚集态特性属于无定型塑料,Tg 为 149~150℃;Tf 为 215~225℃;成型温度为 250~ 聚集态特性属于无定型塑料, 310℃ 310℃; 高温下遇水易降解, 2、热稳定性较好,并随分子量的增大而提高。 但 PC 高温下遇水易降解,成型时要求水分含量 热稳定性较好,并随分子量的增大而提高 0.02%以下 以下。 特别有害。在成型前, 树脂必须进行充分干燥( 在 0.02%以下。高温下水分对 PC 特别有害。在成型前,PC 树脂必须进行充分干燥(并且应当 充分注意防止干燥过的物料再吸湿) 干燥效果的快速检验法,是在注塑机上采用 对空注射 。干燥效果的快速检验法 对空注射”。 充分注意防止干燥过的物料再吸湿) 干燥效果的快速检验法,是在注塑机上采用“对空注射 。 。 3、熔体粘度高,流动性较差,其流动特性接近于牛顿流体,熔体粘度受剪切速率影响较小,而 熔体粘度高,流动性较差,其流动特性接近于牛顿流体,熔体粘度受剪切速率影响较小, 对温度的变化十分敏感, 在适宜的成型加工温度范围内调节加工温度, 能有效地控制 PC 的粘度。 的粘度。 对温度的变化十分敏感, 在适宜的成型加工温度范围内调节加工温度, 80~120MPa。对于薄壁长流程、形状复杂、 4、由于粘度高,注射压力较高,一般控制在 80~120MPa。对于薄壁长流程、形状复杂、浇 由于粘度高,注射压力较高, 口尺寸较小的制品,为使熔体顺利、及时充模, 120~150MPa。 口尺寸较小的制品,为使熔体顺利、及时充模,注射压力要适当提高至 120~150MPa。保压 体顺利 80~100MPa。 压力为 80~100MPa。 80~120℃ 5、成型时,冷却固化快,为延迟物料冷凝,需控制模温为 80~120℃。 成型时,冷却固化快,为延迟物料冷凝, 6、PC 分子主链中有大量苯环,分子链的刚性大,注塑中易产生较大的内应力,使制品开裂或 分子主链中有大量苯环, 分子链的刚性大,注塑中易产生较大的内应力, 影响制品的尺寸稳定性; 在 100℃以上作长时间热处理,它的刚硬性增加,内应力降低) 。 影响制品的尺寸稳定性; (在 100℃以上作长时间热处理,它的刚硬性增加, 内应力降低) ( PC 的典型干燥曲线 台湾奇美典型牌号加工参数: 台湾奇美典型牌号加工参数: 十、PA 及玻纤增强 PA 注塑工艺特性与工艺参数设定 1、常用品种及其熔点: 、常用品种及其熔点: 品种:尼龙-66;尼龙-610;尼龙-1010 尼龙-1212;尼龙品种:尼龙-66;尼龙-610;尼龙-1010;尼龙-1212;尼龙-46 尼龙尼龙-6;尼龙-7;尼龙-9;尼龙-11;尼龙-12; 尼龙尼龙尼龙-11;尼龙-12; 尼龙-66/6、尼龙-66/610;尼龙尼龙尼龙-66/6、尼龙-66/610;尼龙-6∕66∕1010 ;尼龙-66/6/610 66∕ 熔点: 熔点: 尼龙 n 系列:尼龙-6 215~220℃;尼龙-12 为 178℃; 系列:尼龙- 215~220℃ 尼龙- 178℃ 系列:尼龙- 尼龙- 255~265℃ 尼龙- 尼龙 m,n 系列:尼龙-46 295 ℃;尼龙-66 255~265℃;尼龙-610 215~223℃ 尼龙- 200℃ 215~223℃;尼龙-1010 200℃; 共缩聚尼龙:由于分子链的规整性较差,结晶性和熔点一般较低,如尼龙- 共缩聚尼龙:由于分子链的规整性较差,结晶性和熔点一般较低,如尼龙-6∕ 66∕ 155~175℃ 但其有较好的透明性和弹性 性和弹性。 66∕1010 的熔点仅为 155~175℃,但其有较好的透明性和弹性。 2、熔点高,熔化范围窄(约 10℃) 。考虑到 PA 熔点高、热稳定性较差,故 、熔点高,熔化范围窄( 熔点高、热稳定性较差, ℃ 加工温度不宜太高, 加工温度不宜太高,一般高于熔点 30℃左右即可。 ℃左右即可。 3、吸湿性大,且酰胺基易于高温水解,引起分子量严重降低; 须严格干燥至 、吸湿性大,且酰胺基易于高温水解,引起分子量严重降低; (须严格干燥至 ( 尤其是回料使用时更应严格干燥, 必要时可添加“增粘剂 ) 增粘剂”。 含水量低于 0.05%, %, 尤其是回料使用时更应严格干燥, 必要时可添加 增粘剂 。 4、熔体粘度低,表观粘度对温度敏感,由于熔体的冷却速率快,要防止塑料堵 、熔体粘度低,表观粘度对温度敏感,由于熔体的冷却速率快, 塞喷孔、流道、浇口等。为阻止熔体逆流,螺杆头应装有止逆环;另外, 塞喷孔、流道、浇口等。为阻止熔体逆流,螺杆头应装有止逆环;另外,为防 止喷嘴处熔体的“流涎 现象 应选用自锁式喷嘴。 止喷嘴处熔体的 流涎”现象,应选用自锁式喷嘴。 流涎 现象, 5、注射 PA 时不需高的注射压力,一般选取范围为 70~100MPa,通常不超过 、 时不需高的注射压力,一般选取范围为 ~ , 120MPa。注射速率宜略快些,这样可防止因冷却速率快而造成波纹及充模不足 。注射速率宜略快些, 等问题。 等问题。 6、模具温度一般控制在 40~90℃。模具温度对制品的性能影响较大 。 、 ~ ℃ 7、酰胺基在高温下对氧敏感,容易发生氧化变色(必要时可添加尼龙专用的热 、酰胺基在高温下对氧敏感,容易发生氧化变色( 稳定剂) ; 稳定剂) 8、高结晶性,成型收缩率大,易产生结晶应力,并且明显随制品的厚度增大而 、高结晶性,成型收缩率大,易产生结晶应力, 增加; 增加; 9、成型后制品的缓慢吸湿易引起尺寸精度的较大变化。这点也被利用来进行调 、成型后制品的缓慢吸湿易引起尺寸精度的较大变化。 湿处理,通常可在沸水或醋酸钾水溶液( 湿处理,通常可在沸水或醋酸钾水溶液(醋酸钾与水的比例为 1.25∶1,沸点为 ∶ , 121℃)中进行。 ℃ 中进行 10、熔体着色所适用的有机颜料品种较少(酰胺基具有还原性,加之成型温度 、熔体着色所适用的有机颜料品种较少(酰胺基具有还原性, 。 高) 尼龙吸水率 尼龙及玻纤增强尼龙成型温度 PA46 安全加工温度-时间组合图 安全加工温度- 玻璃纤维增强尼龙(GF-PA) 玻璃纤维增强尼龙(GF-PA)工艺特性 1、GF-PA 中由于含大量玻纤,注塑中存在四大问题: )流动性差。 )收缩 、 中由于含大量玻纤,注塑中存在四大问题: (1) (2) ( 流动性差。 ( 率小,且各向异性明显。 (3)制品性能易出现波动。 (4) 率小,且各向异性明显。 )制品性能易出现波动。 )制品表面粗糙度数值 ( ( 大。 2、由于流动性差,且加入玻纤后的熔体冷凝硬化快,需要比未加玻纤时提高温 、由于流动性差,且加入玻纤后的熔体冷凝硬化快, 度约 10-30 ℃; - 3、应采用较大的注射速率和较高的注射压力; 、应采用较大的注射速率和较高的注射压力; 4、由于大量玻纤引起的高粘度,增强尼龙可用通用喷嘴; 、由于大量玻纤引起的高粘度,增强尼龙可用通用喷嘴; 纤引起的高粘度 5、对机筒的磨损大; 、对机筒的磨损大; 6、为使增强尼龙制品有较高的强度,需要注意尽可能地保护玻纤的长度,减少 、为使增强尼龙制品有较高的强度,需要注意尽可能地保护玻纤的长度, 玻纤损伤; 从螺杆、喷嘴、浇口等装备因素到注塑工艺条件) (从螺杆 玻纤损伤; 从螺杆、喷嘴、浇口等装备因素到注塑工艺条件) ( 7、玻纤增强料成型加工中最常有缺陷: 、玻纤增强料成型加工中最常有缺陷: “浮纤 或称 玻纤外露 ; 浮纤”或称 玻纤外露”; 浮纤 或称“玻纤外露 玻纤取向引起的各向异性; 玻纤取向引起的各向异性; 熔接痕处强度特低; 熔接痕处强度特低; 纤维取向 不同厚度处的取向状况 皮-芯效应与熔接痕 前锋料遇到障碍后分流-合流- 前锋料遇到障碍后分流-合流-熔接 玻纤含量与熔接痕强度 十一、 十一、PMMA 注塑工艺特性与工艺参数的设定 树脂俗称“压克力 压克力”, 372# MS) PMMA 树脂俗称 压克力 ,国内著名商品牌号有 372#(实为 MS) 无定形聚合物, 105℃ 160℃ 270℃以上, 1、PMMA 无定形聚合物,Tg 为 105℃,熔融温度大于 160℃,而分解温度高达 270℃以上, 成型的温度范围较宽; 成型的温度范围较宽; 树脂颗粒易吸收水份,而这些水分的存在,在成型过程中由于受热挥发, 2、PMMA 树脂颗粒易吸收水份,而这些水分的存在,在成型过程中由于受热挥发,导致熔体 起泡、膨胀、使制品出现银丝、气泡、透明度变差、有糊斑等问题。 起泡、膨胀、使制品出现银丝、气泡、透明度变差、有糊斑等问题。